5cp i>k l'augenture galvano-plastique 



d'argenl a atteinl nne epaisseur suflisante pour pre- 

 server l'acier de l'o\idation, consiste a appliquer sur 

 la piece argentee un peu de sulfate de cuivre. Tant 

 que l'argent conlracle une couleur jaune , c'est un 

 indicc certain (]ue la couche nest pas suffisamment 

 epaisse , et qu'elle est encore permeable, puisqu'elle 

 permit an sulfate de cuivre d'exercer son action sur 

 l'acier. 



Pour obtenir une argentine solide, il n'esl pas nc- 

 cessaire d'employer le cyanure prepare avec l'argent 

 pur. L'argent qui reufernie du cuivre produil un eflel 

 aussi satisfaisant , sauf la blancheur un peu moins 

 grande du depot. II suflit, pour preparer ce cyanure, de 

 faire dissoudre direclenienl , a l'aide de la pile et 

 d'une cbaleur moderee, l'argent allie an cuivre dans 

 le cyanure de potassium. On evite aiusi I'embarras 

 assez grand, resultant de-la purification d« l'argent el 

 de la preparation chimique de son cyanure. Dans tons 

 les cas , il est essenliel , pour la solidite du depot , que 

 le courant galvanique ne soil pas assez fort pour faire 

 degager abondamment l'bydrogcne a la surface de la 

 piece qu'on argenle; un faible degagement d'bvdro- 

 gene ne parait presenter aucun inconvenient. 



Pour conserver long temps une solution de cyanure 

 double de potassium et d'argent, il faul eviter de s'en 

 servir pour argenter le laiton. Le contact du laiton el 

 des aulres alliages renfermanl du zinc, y produil une 

 cerlaine alteration qui la rend moins propre a argenter 

 l'acier. Enlin , il est bon d'ajouter une derniere obser- 

 vation ; c'est que le cyanure de potassium , prepare 

 d'apres leprocede dw professetrr Liebig. donl on fail ge- 



